SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 63 
parties folides ; mais comme elles font tranfparentes, elles laiffent un 
pafage aux rayons lumineux ; & par leur diaphanéité , le cuivre & la 
pièce de métal paroiffent avec tout leur éclar. 
Le vrai vernis eft donc le feul agent capable de conferver le brillant 
1 » A » p » \ > 
aux métaux, & d'empêcher l’action de 1 arhmofphère fur eux , parce qu’il 
fe trouve une diftance très éloignée entre l’affinité des parties réfineufes 
du vernis & des parties falines & corrofves de l’athmofphère , tandis 
is “ ete TA PAéE ss 
que l’affinité de ces dernières eft immédiate avec les parties métalliques. 
Ce n'eft pas ici le cas d'examiner le phénomène des afhinités chymiques 
PU RÉPACPANRRArE ymiq 
pour lefquelles je ne reconnois d’autres principes que ceux de l’attrac- 
tion Newtonienne généralement adoptée par les Philofophes, quoi qu'en 
dife M. Lefage de Genève, dans fon fyftème des impulfions caufces par 
B © y à 21 
les corpuftules ultramondains, & auquel fon ami M. Duluc paroït fi 
P ; 
fortement attaché. 
Qu'on ne fe flatte pas d'obtenir ces avantages par le moyen d'une cou- 
leur fimple , ainfi que quelques Artites s’en font fervi pour tromper le 
Public peuinftruit, & qui ne juge que fur les apparences. Si la couleur 
n'eft pas étendue dans une matière rélineufe , on ne réuflira jamais; 
& ce feroit manquer le but qu’on fe propofe , fi elle n'eft pas dia- 
phane. 
Le vernis Anglois réunit ces avantages, & porte avec lui-même une 
couleur aflez jaune pour donner au bronze & au cuivre une apparence de 
dorure plus ou moins foncée , & telle qu'on la defire. De-là cette grande 
variété dans les vernis des fabricateurs, variétés qui toutes ont leurs 
partifans. 
On fuppofe qu’on a choif le point de couleur qu'on defire employer. 
Voici la marche qu'il faut fuivre. 
1°. La pièce de cuivre jaune à vernir doit être exactement finie, d’un 
zrès beau poli & dans le même Jèns; c'eft-à-dire, que fi la furface eft 
plane , les perits vefliges du poli doivent aller tous du même côté, felon 
la longeur de la pièce. Ces petites raies, lignes ou enfoncemens prefque 
infenhbles, rendent la furface du métal plus lumineufe. En effet, quoi- 
que ces amas de petites raies foient autant d’imperfeétions, eu égard 
au poli de ce méral , elles fervent cependant à lui donner de la couleur 
& du luftre, puifque fi le métal eft parfaitement poli, la couleur eft plus 
foncée, & le luftre, quoique plus fort , n'eft pas aufli brillant. On le 
voit dans l’argenterie, dans les pièces d’or parfaitement brunies & po- 
lies, qui reffemblent à une glace de miroir, dont l'éclat n'eft pas au 
métal, mais aux objets qui y font repréfentés, & qui paroït noir lorf- 
qu'il n’a pas d'objets brillans pour réfléchir en dehors. 
29, 11 eft néceffaire que la pièce foit bien dégraifflce & proprement 
nertoyée, fur-rout lorfqu’on lui a donné le dernier poli avec l'huile : 
1774. JANVIER. 
